写真 1 アルカリ骨材反応によってひび割れが生じたとする中国地方の防波堤コンクリート．

上方に 30cm 程度伸び，ひび割れが発生している．

写真 3 アルカリ骨材反応によりひび割れが発生したとする石灰岩砕石・砕砂を骨材とする沖縄の擁壁コンクリート．

カラー写真

写真中下部にカメラの吊り下げバンドが写っているのでひび割れ幅と比べてください．

写真 2 アルカリ骨材反応により膨張したとする中国地方の橋台コンク
リート．

1

コンクリートの鉱物化学 / 森北出版

2
カラー写真

写真 4 砂岩の砕石・砕砂を骨材とし，高炉セメントを使ったコンクリートで，骨材が含むローモンタイ
トによりひび割れと剥離・崩れ現象が生じたダムコンクリート．

写真 5 ドロマイト質石灰岩砕石と天然砂を骨材に，高炉セメントを用いたカナダのダムコンクリート．

写真 6 冶金電気炉スラグを混ぜ，全体にひび割れが生じた関東地方のビル屋上の水槽台座コンク
リート．

ひび割れと白色ゲルが生成し，アルカリ炭酸塩反応を起こしたコンクリートとされている．

コンクリートの鉱物化学 / 森北出版

写真 4‑②‑1 花崗閃緑岩（福島県いわき市 産）の偏光顕微鏡写真．

写真 4‑①‑2 写真 4‑①‑1 と同視野の直交ニコル・プ
リズム下の偏光顕微鏡写真．

写真 4‑②‑2 写真 4‑②‑1 と同視野の直交ニコル・プ
リズム下の偏光顕微鏡写真．

カラー写真

写真 4‑①‑1 花崗岩（茨城県笠間市稲田 産）の偏光顕微鏡写真．

3長石は正長石・微斜長石などのカリ長石が多い．

コンクリートの鉱物化学 / 森北出版

4カラー写真

写真 4‑③A‑1 閃緑岩（神奈川県足柄上郡山北町 産）の偏光顕微鏡写真．

写真 4‑③B‑1 微閃緑岩（神奈川県足柄上郡山北町 産）の偏光顕微鏡写真．

写真 4‑③A‑2 写真 4‑③A‑1 と同視野の直交ニコル・プリズム下の偏光顕微鏡写真．

写真 4‑③B‑2 写真 4‑③B‑1 と同視野の直交ニコル・プリズム下の偏光顕微鏡写真．

長石は斜長石が多い．

造岩鉱物結晶が小さく，長石は斜長石が多い．

コンクリートの鉱物化学 / 森北出版

写真 4‑④‑1鏡写真．

斑糲岩（茨城県筑波山 産）の偏光顕微

写真 4‑⑤‑1 輝岩（福島県いわき市四倉町 産）の偏光顕微鏡写真．
写真中黒い結晶粒は磁鉄鉱．

完晶質であり，普通輝石からなる．

コンクリートの鉱物化学 / 森北出版

5

写真 4‑⑤‑1 写真 4‑⑤‑1 と同視野の直交ニコル・プ
リズム下の偏光顕微鏡写真．

カラー写真

写真 4‑④‑2 写真 4‑④‑1 と同視野の直交ニコル・プ
リズム下の偏光顕微鏡写真．

6
カラー写真

写真 4‑⑥‑1 橄欖岩（北海道様似郡様似町 産）の偏光顕微鏡写真．

写真 4‑⑦‑1 蛇紋岩（岩手県紫波郡矢巾町 産）の偏光顕微鏡写真．

写真 4‑⑥‑2 写真 4‑⑥‑1 と同視野の直交ニコル・プ
リズム下の偏光顕微鏡写真．

写真 4‑⑦‑2 写真 4‑⑦‑1 と同視野の直交ニコル・プ
リズム下の偏光顕微鏡写真．

岩石は橄欖石の集合体である．

岩石は蛇紋石の集合体である．

コンクリートの鉱物化学 / 森北出版

写真 4‑⑧B‑1 石英斑岩（滋賀県大津市藤尾 産）の偏光顕微鏡写真．

写真 4‑⑧A‑2 写真 4‑⑧A‑1 と同視野の直交ニコル・プリズム下の偏光顕微鏡写真．

写真 4‑⑧B‑2 写真 4‑⑧B‑1 と同視野の直交ニコル・プリズム下の偏光顕微鏡写真．

7

正長石と斜長石の斑晶ならびに石基は細粒の石英・正長石・黒雲母からなる．

カラー写真

写真 4‑⑧A‑1 花崗斑岩（山形県鶴岡市布滝 産）の偏光顕微鏡写真．

コンクリートの鉱物化学 / 森北出版

8
カラー写真

写真 4‑⑨‑1 輝石䉎岩（山梨県南巨摩郡南部町 産）の偏光顕微鏡写真．

写真 4‑⑩‑1 流紋岩（島根県隠岐郡隠岐の島町 産）の偏光顕微鏡写真．

普通輝石斑晶が特徴的である．

流状構造とコロフォーム構造がみられる．

写真 4‑⑨‑2 写真 4‑⑨‑1 と同視野の直交ニコル・プ
リズム下の偏光顕微鏡写真．

写真 4‑⑩‑2 写真 4‑⑩‑1 と同視野の直交ニコル・プ
リズム下の偏光顕微鏡写真．
石基は暗く玻璃質であることがうかがえる．石基中の白い不定形の鉱物は，コロフォーム構造をなす石英．

コンクリートの鉱物化学 / 森北出版

写真 4‑⑪‑1 石英安山岩（秋田県山北市田沢湖 産）の偏光顕微鏡写真．

写真 4‑⑫‑1 石英粗面岩（福井県勝山市鹿谷町 産）の偏光顕微鏡写真．
玻璃長石斑晶の存在が特徴である．

カラー写真

写真 4‑⑫‑2 写真 4‑⑫‑1 と同視野の直交ニコル・プ
リズム下の偏光顕微鏡写真．

コンクリートの鉱物化学 / 森北出版9

写真 4‑⑪‑2 写真 4‑⑪‑1 と同視野の直交ニコル・プ
リズム下の偏光顕微鏡写真．

10
カラー写真

写真 4‑⑬A‑1 安山岩（山梨県大月市初狩町 産）の偏光顕微鏡写真．

写真 4‑⑬B‑1 輝石安山岩（長野県諏訪市立石町 産）の偏光顕微鏡写真．
普通輝石斑晶が多いので，特徴を表すため輝石安山岩とよんでいる．

写真 4‑⑬A‑2 写真 4‑⑬A‑1 と同視野の直交ニコル・プリズム下の偏光顕微鏡写真．

写真 4‑⑬B‑2 写真 4‑⑬B‑1 と同視野の直交ニコル・プリズム下の偏光顕微鏡写真．

完晶質である．

薄片試料が厚いので輝石の干渉色が強い．

コンクリートの鉱物化学 / 森北出版

写真 4‑⑭A‑1 玄武岩（兵庫県豊岡市玄武洞 産）の偏光顕微鏡写真．

写真 4‑⑭B‑1 粗粒玄武岩（北海道留萌郡小平町 産）の偏光顕微鏡写真．

少量の小さい輝石斑晶ならびに細粒結晶の斜長石・輝石・磁鉄鉱からなる石基から構成されている．

褐色部は風化作用により輝石から生じた褐鉄鉱．

コンクリートの鉱物化学 / 森北出版11

写真 4‑⑭B‑2 写真 4‑⑭B‑1 と同視野の直交ニコル・プリズム下の偏光顕微鏡写真．

カラー写真

写真 4‑⑭A‑2 写真 4‑⑭A‑1 と同視野の直交ニコル・プリズム下の偏光顕微鏡写真．

12
カラー写真

写真 4‑⑮‑1 千枚岩（群馬県甘楽郡下仁田町 産）の偏光顕微鏡写真．

写真 4‑⑯‑1 片岩（群馬県甘楽郡下仁田町 産）の偏光顕微鏡写真．

写真 4‑⑮‑2 写真 4‑⑮‑1 と同視野の直交ニコル・プ
リズム下の偏光顕微鏡写真．

写真 4‑⑯‑2 写真 4‑⑯‑1 と同視野の直交ニコル・プ
リズム下の偏光顕微鏡写真．

繊維状の結晶が緑泥石．層理方向に並ぶ．

赤・橙・黄・青の部分が白雲母．岩石の片理方向に白雲母結晶が並ぶ．

コンクリートの鉱物化学 / 森北出版

（薄片：早稲田大 林 政彦氏 所有）

写真 4‑⑰‑1

写真 4‑⑱‑1 輝緑岩（岩手県紫波郡矢巾町 産）の偏光顕微鏡写真．

写真 4‑⑰‑2 写真 4‑⑰‑1 と同視野の直交ニコル・プ
リズム下の偏光顕微鏡写真．

写真 4‑⑱‑2 写真 4‑⑱‑1 と同視野の直交ニコル・プ
リズム下の偏光顕微鏡写真．

片麻岩（産地不詳）の偏光顕微鏡写真．

カラー写真

13

コンクリートの鉱物化学 / 森北出版

14
カラー写真

写真 4‑⑲‑1 角閃石岩（福島県いわき市鹿島町 産）の偏光顕微鏡写真．

写真 4‑⑳‑1 砂岩（東京都西多摩郡日の出町 産）の偏光顕微鏡写真．

写真 4‑⑲‑2 写真 4‑⑲‑1 と同視野の直交ニコル・プ
リズム下の偏光顕微鏡写真．

写真 4‑⑳‑2 写真 4‑⑳‑1 と同視野の直交ニコル・プ
リズム下の偏光顕微鏡写真．

全体が角閃石の集合体である．

石英・正長石・斜長石など，花崗岩ないしは閃緑岩起源の鉱物砕片（砂）と頁岩砕片（砂）から構成されている．

コンクリートの鉱物化学 / 森北出版

写真 4‑㉑‑1
写真．

頁岩（広島県広島市 産）の偏光顕微鏡

写真 4‑㉒‑1微鏡写真．

珪質頁岩（広島県広島市 産）の偏光顕

白い部分は石英が多い．岩石は層状構造を呈する．

白い細粒鉱物は石英か長石．粗粒のものは石英．

岩石全体が微小石英（隠微晶質石英）からなる．

コンクリートの鉱物化学 / 森北出版

15

写真 4‑㉒‑2 写真 4‑㉒‑1 と同視野の直交ニコル・プ
リズム下の偏光顕微鏡写真．

カラー写真

写真 4‑㉑‑2 写真 4‑㉑‑1 と同視野の直交ニコル・プリズム下の偏光顕微鏡写真．

16
カラー写真

写真 4‑㉓‑1 石灰岩（沖縄県国頭郡本部町 産）の偏光顕微鏡写真．

写真 4‑㉕ 凝灰岩（北海道天塩郡遠別町 産）の偏光顕微鏡写真．
岩石全体が天然ガラスである．直交ニコル・プリズム下では消光し真暗なため，直交ニコル・プリズム下の写真は省く．

写真 4‑㉓‑2 写真 4‑㉓‑1 と同視野の直交ニコル・プリズム下の偏光顕微鏡写真．
石灰岩は大小様々な方解石結晶の集合体である．

コンクリートの鉱物化学 / 森北出版

写真 4‑㉖‑2 写真 4‑㉖‑1 と同視野の直交ニコル・プ
リズム下の偏光顕微鏡写真．

写真 4‑㉗‑2 写真 4‑㉗‑1 と同視野の直交ニコル・プ
リズム下の偏光顕微鏡写真．

コンクリートの鉱物化学 / 森北出版17

写真 4‑㉗‑1 輝緑凝灰岩（群馬県多野郡神流町 産）の偏光顕微鏡写真．

カラー写真

写真 4‑㉖‑1 溶結凝灰岩（長野県千曲市稲荷山 産）の偏光顕微鏡写真．（薄片：早稲田大学 林 政彦氏 所有）

18
カラー写真

写真 5‑1‑1 安山岩（宮城県苅田郡七ヶ宿町 産）中の粗粒輝石斑晶を部分的に交代したモンモリロナイトの偏光顕微鏡写真．

写真 5‑2‑1 玄武岩（宮城県苅田郡七ヶ宿町 産）中の輝石を交代したモンモリロナイト（緑色）の偏光顕微
鏡写真．

写真 5‑1‑2 写真 5‑1‑1 と同視野の直交ニコル・プリズム下の偏光顕微鏡写真．

写真 5‑2‑2 写真 5‑2‑1 と同視野の直交ニコル・プリズム下の偏光顕微鏡写真．

コンクリートの鉱物化学 / 森北出版

写真 5‑3‑2 写真 5‑3‑1 と同視野の直交ニコル・プリズム下の偏光顕微鏡写真．

写真 5‑4‑2 写真 5‑4‑1 と同視野の直交ニコル・プリズム下の偏光顕微鏡写真．

コンクリートの鉱物化学 / 森北出版

19

写真 5‑4‑1 安山岩（秋田県仙北市 産）中の斜長石を交代するローモンタイトの偏光顕微鏡写真．

カラー写真

写真 5‑3‑1 砂岩（和歌山県日高郡由良町 産）中に生成したモンモリロナイトの偏光顕微鏡写真．

20
カラー写真

写真 5‑5‑1 砂岩（鹿児島県薩摩郡さつま町 産）中に生成したローモンタイトの偏光顕微鏡写真．

写真 5‑6‑1 閃緑岩（大分県 産）中の明礬石の偏光顕微鏡写真．

写真 5‑5‑2

写真 5‑6‑2

写真 5‑5‑1 の一部拡大写真．

写真 5‑6‑1 の一部拡大写真．

明礬石は長柱状の結晶であり集合体をなす．

コンクリートの鉱物化学 / 森北出版

写真 5‑7‑1 砂岩（岐阜県加茂郡八百津町 産）中の黄鉄鉱の偏光顕微鏡写真．

写真 5‑8‑1
写真．

蛇紋岩（三重県鳥羽市 産）の偏光顕微鏡

コーリンガイト・蛇紋石・磁鉄鉱がみられる．

黄鉄鉱は黄色に反射している．

コンクリートの鉱物化学 / 森北出版21

写真 5‑8‑2 写真 5‑8‑1 と同視野の直交ニコル・プリズム下の偏光顕微鏡写真．

カラー写真

写真 5‑7‑2 写真 5‑7‑1 と同視野で，斜め上方から電灯光を照らした反射像の写真．

22
カラー写真

写真 5‑9 蛇紋岩を骨材としてポップアウト現象が現れた壁コンクリートの写真．

写真 5‑11 玻璃質両輝石安山岩（香川県小豆郡土庄町 産）中の玻璃の偏光顕微鏡写真．
石基中の針状結晶は斜長石，粒状結晶は古銅輝石，これらを埋めているのが玻璃．

写真 5‑10 電気炉スラグを混入して生じたコンクリー
トのポップアウトの写真．

写真 5‑12 珪質頁岩（広島県 産）中の微小石英（隠微晶質石英）の偏光顕微鏡写真．

コンクリート表面が剥離し下に核の白いスラグが出現．

白い細粒結晶が微小石英．

コンクリートの鉱物化学 / 森北出版

写真 5‑13 珪質粘板岩（神奈川県相模原市緑区小倉 産）中の波動消光する石英の直交ニコル・プリズム下の偏光顕微鏡写真．

写真 5‑15 砂岩（岐阜県加茂郡八百津町 産）中に生成した絹雲母の直交ニコル・プリズム下の偏光顕微鏡
写真．

写真 5‑14 ホルンフェルス（岐阜県加茂郡八百津町 産）中の微細な黒雲母の直交ニコル・プリズム下の偏光顕微鏡写真．

写真 6‑1 カナダのダムコンクリートの偏光顕微鏡写真．

カラー写真

セメント中の 2 価の鉄により全体的に青味を帯び，一部の気泡中にエトリンガイトが生成している．

23

写真中黄〜橙色粒子が黒雲母．

コンクリートの鉱物化学 / 森北出版

24
カラー写真

写真 7‑1‑1写真．

100 年経過したコンクリートの偏光顕微鏡

骨材の砂岩と頁岩の周囲はセメント硬化体．セメント硬化体中の白い粒はセメント粒子．屈折率が高く浮き上がって見えるセメント粒子の中心部分は未水和である．

写真 7‑1‑2

写真 7‑1‑1 中の一部拡大写真．

写真中央部の大きなセメント粒子の中心部分（屈折率が高い）は未水和である．

コンクリートの鉱物化学 / 森北出版

写真 7‑2 材齢 100 年のコンクリート中に生じた鉄分を含むゲルの偏光顕微鏡写真．

写真 8‑1 ひび割れが生じた関西のある庁舎壁コンクリートの偏光顕微鏡写真．

カラー写真

ひび割れと大きな気泡をアルカリシリカゲルが充填するが，ゲル中あるいはゲルの周囲には，乾燥によってゾルからゲルに変化の際の収縮により生じた空隙やひび割れが見られる．

25

コンクリートの鉱物化学 / 森北出版

26
カラー写真

写真 8‑2 ひび割れが生じた大阪南部にある建物の壁コンクリートの偏光顕微鏡写真．

写真 8‑3 大きなひび割れを充填するアルカリシリカ
ゲルとエトリンガイトの偏光顕微鏡写真．

左側の大きな気泡中へ，右側のセメント硬化体からひび割れを通じてゲルの成分が供給され，ゲル層が 2 回にわたって形成された．

ひび割れをゲルとエトリンガイトが数回にわたって充填した．ゲルとエトリンガイトはコロフォーム構造を呈する．

コンクリートの鉱物化学 / 森北出版

写真 8‑4‑1 石灰岩砕石と珊瑚礁を砕いた砕砂を骨材とし，ひび割れとアルカリシリカゲルが生じた構造物
コンクリートの偏光顕微鏡写真．

写真 8‑5 石灰岩の砕石・砕砂を骨材として，ひび割れとアルカリシリカゲルが生じたコンクリートの偏光
顕微鏡写真．

ヘアクラックが網目状に生じている．

ゲルがひび割れを充填する．

カラー写真

写真 8‑4‑1 の一部拡大写真．

27

写真 8‑4‑2

ヘアクラックと気泡をゲルが充填する．

コンクリートの鉱物化学 / 森北出版

28
カラー写真

写真 8‑6 䉎岩と閃緑岩の砕石・砕砂を骨材とし，中庸熱ポルトランドセメントを使用してアルカリシリカゲルとひび割れが生じたダムコンクリートの偏光顕微
鏡写真．

写真 8‑7‑1 アルカリ反応性がないとされる花崗岩の砕石・砕砂を骨材とし，普通ポルトランドセメントを用いたコンクリート中の石英砂粒の割れ目を充填する
アルカリ シリカ ゲルの偏光顕微鏡写真．

ひび割れをエトリンガイトが充填するが，空隙が存在し，ひび割れが発生後にエトリンガイトが生成したことがうかがえる．

写真 8‑7‑2

写真 8‑7‑1 と同視野の直交ニコル・プリズム下の写真．

コンクリートの鉱物化学 / 森北出版

写真 8‑8 コンクリート試験供試体の切断面の写真．
骨材がひび割れている．

写真 8‑10の写真．

写真 8‑9 コンクリート試験供試体の下部分を水に浸し，空気中に出ている供試体上面に生じた水玉の写真．

写真 8‑11 写真 8‑10 のゾルを乾燥させて変化したゲルの写真．

コンクリート試験供試体に生じた白色ゾル

カラー写真

29

コンクリートの鉱物化学 / 森北出版

30
カラー写真

写真 8‑12 正常なコンクリートの表面部中性化層中の粗骨材（玻璃質安山岩）中に生じた細粒炭酸化カルシウム（黄〜橙色）の偏光顕微鏡写真．
写真上部分が中性化モルタル部．下部分が粗骨材．

写真 8‑14 コンクリート中で骨材（流紋岩）が溶解した様子を示す偏光顕微鏡写真．
流紋岩骨材の細粒片では溶解しない部分が残り，粗粒骨材では外側が溶解し櫛状を呈する．

写真 8‑13 正常なコンクリート中の粗骨材（玻璃質安山岩）の切断面に現れた「反応環」の写真．

コンクリートの鉱物化学 / 森北出版